%%% ============================================================================
%%% 文件内容：正交异性钢桥面板焊缝无损检验质量等级及探伤范围表
%%% ============================================================================
\footnotesize\setlength{\tabcolsep}{2pt}
\begin{tabularx}{\linewidth}{?c|P{11em}|c|c|X|c|c?}
  \toprule
  \makecell{序\\号} & 焊缝部位 & \makecell{检测\\方法} & \makecell{检测\\比例} & \multicolumn{1}{c|}{检测范围} & 检验等级 & 验收标准 \\
  \midrule
  \multirow{4}*{1} & \multirow{4}*{\makecell{顶板横向、纵向\\对接焊缝}} & 超声波 & 100\% & 焊缝全长                                                                                                                  & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}                             \\ \cline{3-7}
                   &                                                    & X 射线 & 10\%  & 两端各 \qtyrange{250}{300}{mm}；长度大于 \qty{1200}{mm}时，中间加探 \qtyrange{250}{300}{mm}                               & \makecell{GB/T 3323.1\\ B 级}  & \makecell{GB/T 3323.1 \\ \MyRoman{2} 级 \\ GB/T 37910.1} \\ \hline
  2                & 开口加劲肋与顶板全熔透 T 型焊缝                    & 超声波 & 10\%  & 两端各 \qty{1000}{mm}；长度大于 \qty{3000}{mm} 时，中间加探 \qty{1000}{mm}；连续焊缝断弧处加探 \qty{1000}{mm}             & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}                             \\ \hline
  3                & 开口加劲肋与顶板部分熔透 T 型焊缝                  & 磁粉   & 10\%  & 两端各 \qty{1000}{mm}；长度大于 \qty{3000}{mm} 时，中间加探 \qty{1000}{mm}；连续焊缝断弧处加探 \qty{1000}{mm}             & GB/T 26951                     & \makecell{GB/T 26952\\ 2 级}                             \\ \hline
  4                & 开口加劲肋与顶板角焊缝                             & 磁粉   & 10\%  & 两端各 \qty{1000}{mm}；连续焊缝断弧处加探 \qty{1000}{mm}                                                                  & GB/T 26951                     & \makecell{GB/T 26952\\ 2 级}                             \\ \hline
  5                & 闭口加劲肋与顶板熔透 T 型焊缝                      & 磁粉   & 30\%  & 闭口肋外侧两端各 \qty{1000}{mm}；长度大于 \qty{3000}{mm} 时，中间加探 \qty{1000}{mm}；连续焊缝断弧处加探 \qty{1000}{mm}   & GB/T 26951                     & \makecell{GB/T 26952\\ 2 级}                             \\ \hline
  6                & 闭口加劲肋与顶板单侧或双侧部分熔透 T 型焊缝        & 超声波 & 30\%  & 闭口肋外侧两端各 \qty{1000}{mm}；长度大于 \qty{3000}{mm} 时，中间加探 \qty{1000}{mm}；连续焊缝断弧处加探 \qty{1000}{mm}   & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}                             \\ \hline
  7                & 横隔板或横肋与顶板或纵肋全熔透 T 型焊缝            & 超声波 & 30\%  & 两端各两个纵肋间距；纵肋数量多于 6 根的中间加探两个纵肋间距                                                               & \makecell{GB/T 11345\\ B 级}   & \makecell{GB/T 29712\\ 2 级}                             \\ \hline
  8                & 横隔板或横肋与顶板或纵肋部分熔透 T 型焊缝          & 磁粉   & 30\%  & 两端各两个纵肋间距；纵肋数量多于 6 根的中间加探两个纵肋间距                                                               & GB/T 26951                     & \makecell{GB/T 26952\\ 2 级}                             \\ \hline
  9                & 横隔板或横肋与顶板或纵肋角焊缝                     & 磁粉   & 30\%  & 两端各两个纵肋间距；纵肋数量多于 6 根的中间加探两个纵肋间距                                                               & GB/T 26951                     & \makecell{GB/T 26952\\ 2 级}                             \\ 
  \bottomrule
  \multicolumn{7}{l}{\scriptsize 注：检测比例指检测接头数量与全部接头数量之比。}\\
\end{tabularx}